in ihrem Schmelzfluß. 



143 



vollständig die Bipyramide {212). Das Gefäß, in dem die 

 Kristallisation vor sich ging, besaß in beiden Fällen einen 

 Durchmesser von 2,5 cm. Das Temperaturgefälle betrug 

 demnach rund 0,5° für 1 cm, war also weit geringer als bei 

 den Versuchen in Röhren. 



Im zweiten Fall war die Unterkühlung beträchtlicher. 

 Nach dem Einbringen des Kristalls in solche Schmelzen tritt 

 stets Kernbildung auf, die nicht verhindert werden konnte. 

 Ihr ist es zuzuschreiben, daß in diesem Versuch die Tem- 

 peratur schneller ansteigt, als es geschähe, falls nur ein 

 Polyeder entstände. Auch bildeten sich auf dem Kristall Sub- 

 individuen aus. Hierdurch entstehen einspringende Winkel, in 

 denen Schmelzreste langsam kristallisieren und eine Stauung der 

 Wärmeabfuhr hervorrufen. Auch diese Erscheinung begünstigt 

 eine Erhöhung der Temperatur des wachsenden Kristalls. 



Trotzdem erreicht die Innentemperatur des wachsenden 

 Kristalls nicht den Wert der Schmelztemperatur, 41,7°, 

 sondern bleibt erheblich hinter ihr zurück. Mithin kann sich 

 auch die Grenzfläche nicht auf 41,7° befinden, ihre Temperatur 

 liegt unter diesem Wert, braucht aber nicht für alle Flächen 

 gleich zu sein, da die schneller wachsenden Flächen höher 

 temperiert sein werden. Die in der 4. Spalte angegebenen 

 Zahlen stellen somit nur Mittelwerte dar. 



2. Versuche mit Benzophenon. 



Bei reinem Benzophenon ist nach G. Tammann 1 die K.-G. 

 bedeutend größer als bei Salol. Sie besitzt von 25° abwärts 

 bis unter 0° einen maximalen Wert von etwa 55 mm in einer 

 Minute. 



Es ist schwierig, hinreichend reine, größere Mengen dieses 

 Stoffes zu erhalten. Wie schon E. v. Pickardt 2 betont, lassen 

 sich die letzten Spuren der Reinigungsmittel, z. B. Alkohol 

 nur schwer entfernen und auch Wasser wird sehr fest gehalten. 

 Es wurden durch ein gleiches Verfahren, wie bei Salol, große 

 klare Kristalle hergestellt und sorgfältig von der Mutterlauge 

 befreit. Sie ergaben schließlich ein rein weißes Präparat mit 

 einer Schmelztemperatur von 47,7°. 



1 G. Tammann, Kristallisieren und Schmelzen a. a. 0. 



2 E. v. Pickardt, Zeitschr. f. phys. Chem. 42. 25. 1903. 



